A. POURCEL — L'ÉTAT ACTUEL DK L'INDUSTRIE DE LA FONTE EN FRANCE 



«à 



La qualité physique bien nette qu'apporte le 

 phosphore aux fers carbures, — fonte grise ou 

 blanche, — c'est la lluidité qui en facilite le mou- 

 lage; mais, comme pour balancer celte qualité, sa 

 présence entraine une fragilité qui croit à mesure 

 que sa teneur augmente. 



Cependant, ce n'est pas ici le cas, comme pour 

 le silicium, d'attribuer l'altération des propriétés 

 mécaniques apportées par le phosphore à son in- 

 fluence sur l'état du carbone, mais plutôt, sans 

 doute, à son état d'être dans la fonte. 



MM. Osmond et Werth ont réussi — par la 

 méthode électrolytique de Weyl — à isoler le 

 phosphore, dans une fonte blanclie, réuni en tota- 

 lité au carbure normal et à l'état supposé d'un 

 phospho-carbure de fer 1 . 



Dans le cas particulier d'une fonte blanche, il 

 parait donc se concentrer en totalité dans la cèmen- 

 fite, l'un des constituants microscopiques des aciers 

 et des fontes '-. 



Mais, dans la fonte grise, — toujours moins 

 riche en carbone de carbure normal que la fonte 

 blanche qui en renferme souvent les quatre cin- 

 quièmes de son carbone total, — le phosphore ne 

 s'unit qu'en partie au carbure normal, la majorité 

 se diffusant alors très inégalement : dans la masse 

 métallique sous forme d'un composé défini : 

 PhFe' ou autre, que l'analyse n'a pu encore isoler. 



S 3. 



Soufre. 



Le soufre a une influence toute contraire de 

 celle du silicium sur l'état du carbone dans le fer 

 carburé : il s'oppose à sa séparation à l'état de 

 graphite pendant la solidilication. La présence du 

 soufre tend donc à maintenir le carbone en pro- 

 portion plus ou moins grande aux deux états de 

 carbone de trempe et de carbone de carbure. 



Des expériences déjà anciennes et dues, les 

 premières à Karsten, les secondes à Smith et 

 Weston 4 , ont mis en évidence celte propriété du 

 soufre. Ainsi, en incorporant 2 " de soufre à une 

 fonte graphiteuse, à 3,80 de carbone, on l'a trans- 

 formée en une fonte blanche ne renfermant plus 

 que 3,17 de carbone total". 



dant, smi opinion est qu'il n'est absolument pas prouvé que 

 • le semblables alliages ne soient pas susceptibles d'absorber 

 un'- plus forte dose de carbone. 



1 Théorie cellulaire des propriétés de l'acier, par Osmond 

 ci Werth. (Dunod, 1885.) 



-' Méthode générale pour l'analyse micrographique des 

 aciers un carbone. (Osmond.) 



Société d'Encouragement, mai 1895. 



3 Le phosphore manifeste des phénomènes de ségrégation 

 plus accentués que les autres corps qui se rencontrent dans 

 la fonte. 



1 Percy : Métallurgie, 2" v., traduction française. 



•' Du carbone a été volatilisé à l'élu de sulfure de carbone. 

 Du reste, le carbone en excès chasse en partie le soufre de 

 la fonte. Smith a abaissé de 0."8 à (\35 la teneur en soufre 



Mais, ce qui semble moins bien prouvé, c'est la 

 propriété attribuée au soufre d'abaisser le point 

 de saturation du fer en fusion pour le carbone : 

 ce qui se traduit, dans la pratique, en disant que le 

 soufre favorise la production de la fonte blanche 

 peu carburée. 



Or, du moment qu'il est dûment constaté que 

 le soufre abaisse le point de fusion dufer, la cause de 

 cette propriété de favoriser la production de la 

 fonte blanche peu carburée ne serait-elle pas plutôt 

 dans cette circonstance : qu'un fer carburé, plus 

 sulfureux, est susceptible de se former à plus basse 

 tempérât are que celai qui l'est moins? Par conséquent, 

 à une température inférieure de formation doit 

 nécessairement correspondre un point de satura- 

 tion également inférieur pour le carbone. C'est — 

 on l'a dit précédemment — ce qui se passe avec le 

 phosphore; mais, tandis que celui-ci donne delà 

 fluidité aux fontes peu carburées, le soufre, au 

 contraire, leur communique une certaine visco- 

 sité : sans doute, parce que les composés du soufre 

 avec le fer sont endothermiques, au lieu d'être exo- 

 thermiques, comme le sont les composés du phos- 

 phore '. 



Enfin, l'expérience suivante, due à Karsten, 

 prouverait plutôt que le soufre à certaine dose 

 élève le point de saturation duferpourle carbone, 

 dans une notable proportion : « Une fonte grise à 

 « 3,935 de carbone total, dont 3,31 à l'état de gra- 

 <• phite, ayant été maintenue fondue au contact 

 » d'un excès de soufre, donna, en se refroidissant, 

 « une masse solide formée de deux parties nette- 

 « ment séparées. Au-dessus, une malte ferrugi- 

 « neuse, et, au-dessous, une fonte blanche ayant 

 « gardé 0,446 % de soufre, et concentré 3,45 % 

 o de carbone 2 . » 



Au point de vue de son influence sur les pro- 

 priétés mécaniques de la fonte, le soufre, dans 

 certain cas et dans une certaine limite, est suscep- 

 tible de les améliorer, en déterminant, dans une 

 fonte grise, la formation d'un grain plus serré, 

 plus homogène ou régulier, à cause de sa pro- 

 priété d'abaisser la proportion de graphite. On 

 cite la fonte de Finspong, en Suède, qui, avec 

 0,13 à 0.20 de soufre, des traces de phosphore et 

 moins de 1,00 de silicium, présente une résistance 

 aux efforts de rupture qui l'ont fait employer à la 

 fabrication des canons. 



d'une fonte blanche en la maintenant en fusion au contact 

 du charbon de bois. 



1 Troost et H.vutefel'Ille ont constaté que les fers sulfu- 

 rés sont constitués avec absorption de chaleur: Comptes /(<>»- 

 dus, LXXXI, 1263, Cf. 



- En admettant même des erreurs de dosage, possibles ■ 

 cette époque, les résultats de cette expérience ne conserTenl 

 pas moins un intérêt typique. 



Consulter la Métallurgie de l'acier, de Howe. page S8 

 Traduction française par O. Hock (Baudry et Cie). 



